Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy
Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.

Jitka Ščerbová

Keramika

od jara do zimy

TIRÁŽ TIŠTĚNÉ PUBLIKACE:

Vydala Grada Publishing, a.s.

U Průhonu 22, Praha 7

obchod@grada.cz, www.grada.cz

tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400

jako svou 5142. publikaci

Odpovědná redaktorka Jana Minářová

Sazba a grafická úprava obálky Marcela Veličková

Texty Jitka Ščerbová

Fotografie na obálce a v textu Jitka Ščerbová

Počet stran 64

První vydání, Praha 2013

Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.

© Grada Publishing, a.s., 2013

Názvy produktů, firem apod. použité v knize mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Doporučení a pracovní postupy v této knize byly autorem ověřeny, přesto za ně nelze převzít odpovědnost. Autor ani nakladatelství neručí za jakékoliv věcné, osobní ani majetkové škody.

ISBN 978–80–247–4523–7

TIRÁŽ ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE:

E-knihu ve formátu EPUB vytvořil Milan Vilímek Jihlavský

ISBN 978–80–247–8482–3 (ve formátu PDF)

ISBN 978–80–247–8483–0 (ve formátu EPUB)

TECHNOLOGIE

Keramická hlína

Základním materiálem pro modelování je keramická hlína. VČesku ji lze koupit vmnoha variantách apod různými názvy. Nejznámější znich jsou zkratky tradičního českého výrobce Pávka (např. MA – světlá, RB – tmavá), ale prodává se ipod jinými názvy (např. Tomáš – světlá, Libor – tmavá); zahraniční hlíny mají zase svá označení (např. TFG – světlá, W 322 Schulton – červená), podobně jako hlíny nakupované vkeramických závodech acihelnách.

Hlíny se odsebe liší složením, které ovlivňuje např. jejich barevnost ajemnost, dobu schnutí, teplotu výpalu. Výrobky nanásledujících stránkách jsou vymodelovány zhladkých točířských hlín azešamotových hlín. Ukaždého popisu je uvedeno, které hlíny jsou doporučovány.

Keramická hlína se dodává balená vpodobě 10kg kvádrů, připravená kokamžitému použití. Kodřezání potřebného kusu používáme kovovou strunku nebo rybářské lanko uchycené nadvou kolíčkách.

Příprava hlíny kmodelování

Zkouška tvárnosti hlíny: vymodelujeme zkousku hlíny váleček, ten ohneme dopodkovy; pokud nepraská, je hlína dost provlhčená amůžeme zní modelovat.

Pokud hlína praská:

1. Hroudu rozdrobíme namalé kousky donádoby.

2. Pokropíme kousky vodou, nádobu zavážeme doigelitu anecháme provlhčit.

3. Spojíme vše donové hroudy, kterou hněteme vestoje tlakem kpodložce.

4. Hroudu nad podložkou alespoň 10× roztrhneme, části pootočíme aspojíme.

Výrobaplátu

Většina výrobků vtéto publikaci je vymodelovaná zplátu hlíny.

Připravíme si: plátno, hlínu, váleček, tužku nebo vodicí lišty

1. Hroudu hlíny hněteme podobně jako těsto astlačujeme hmotu proti podložce – vytlačujeme vzduchové bubliny, které by zapříčinily explozi výrobku vpeci. Pracujeme vestoje.

2. Roztlačíme hroudu dlaněmi, odstředu hroudy kokrajům.

3. Podle vodicích lišt porovnáme čistým suchým válečkem (POZOR: namokrý váleček se hlína lepí, zbytky hlíny naválečku se otiskují doplátu jako prohlubně, hlína jiné barvy špiní plát). Válíme odstředu plátu kjeho okraji, plátnem otáčíme, hlína zůstává přitisknutá kplátnu.

Dobrá rada:

Místo vodicích lišt můžeme jako měřítko síly plátu použít tužku.

Uchovávání hlíny

Keramickou hlínu uchováváme uzavřenou, bez přístupu vzduchu. Stejně tak výrobek, nakterém chceme pokračovat až poněkolika hodinách či dnech.

Kousky použitelné hlíny, které zbudou pomodelování, vložíme donádoby, nakropíme auzavřeme. Přeschlé kousky hlíny rozmočíme vevodě, vodu slijeme abláto necháme částečně proschnout nasádrové desce. Tvárnou hmotu můžeme pak dál používat.

Pomůcky

Při modelování zplátu jsou základními pomůckami plátno, váleček aúzký nožík. Krytí, tvarování, lepení azapravování poslouží sochařské špachtle, očka, vidlička, špejle ahoubička, kformování válečků malý lis. Otvory vytváříme děrovači nebo brčkem.

Další pomůcky jsou uvedeny ujednotlivých projektů.

Odlévání dosádrové formy

Kvytváření některých výrobků je třeba základního tvaru koule. Perfektní tvar získáme zesádrové formy, kterou lze koupit vněkolika velikostech vespecializovaných prodejnách pro keramiky.

Materiály:

• licí břečka

Pomůcky:

• sádrová forma

• izolepa

• nůžky

• naběračka nebo menší nádoba

• miska ovelikosti odlité koule

Sestavíme sádrovou formu aizolepou stáhneme díly ksobě.

Formu naplníme dobře promíchanou hustou licí břečkou.

Jakmile klesne hladina, břečku doléváme.

Po 30–45 minutách přebytečnou břečku vylejeme. Tento zbytek lze znovu použít.

Odstraníme izolepu aformu otevřeme. Pokud je forma hodně provlhčená opakovaným odléváním, nelze ji ihned otevřít. Vtakovém případě je vhodné vystavit formu přímému zdroji tepla.

Hotovou kouli opatrně vyjmeme auložíme domisky odpovídající velikosti.

Přesahující nálevku odlomíme akouli necháme navzduchu zavadnout.

Lepení

Modelování válečků

Sušení

Engoby

Oxidy kovů

Glazury

Výpaly velektrické peci